25G VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



(ncmlig 20.11 ') % MnO) omtreut midt mellem de, livorved resp. 

 kun aiigit og kun rliodonit kiystalliserer xid. — Det monosy- 

 inetriske pyroxen-mineral udfylder omtrent den liele pläds pati 

 de steder, hvor afkjölingen gik relativt langsomt for sig ; mikro- 

 skopisk praeparat af denne del viser, at omtrent den liele slao-- 

 masse (som staar bisilikat meget user, idet surstofforliold, med 

 AI2O3 som base, er 1 : I.94) hcr har krystalliseret nd som augit 

 d: dette mineral maa i forelio-oende tilfaslde liave en sammen- 

 saetnino; meg-et user svarende til selve slago-ens-). — Som re- 

 siiltat erholdes altsaa, at augiten temmelig nöje reprsesenteres 

 ved formel 



4.80 CaSi03 + o.44 RSi03-|-4.53 Mn SiO^ -f- 0.40 AU SioOg, 

 naar vi med RO forstaar MgO med lidt FeO. — Udtrykt i overens- 

 stemmelse med den af Tschermak oo- Doelter anvendte metliode 

 erholdes sammensEetningen: 



6.88 CaRSi.^06 + 2.32 CaMn Si, Og 4-3.3 7 MnMnSi2 06 + 

 0.60 Ca AI2 SigOg. 



o : monosymetrisk angit kan iidenfor fundamental-forbindelserne 

 CaRSi2 0g og CaMnSi2 0g holde et ganske betydeligt over- 

 skud af MnMnSi2 0g. — Tidligere er paavist, at ide ordinaere 

 slag-smeltemasser kiystalliserer augit altid ud ved forhold 1 

 MnO til ca. 7 RO eller derover (naar RO betyder CaO og MgO 

 med lidt FeO); her ser vi, at det samme mineral Icjlighedsvis 

 ogsaa kan danne sig ved tilstedevaerelse af saa meget MnO son) 

 efter forholdet 1 MnO til 1.8 2 RO. 



Rhodonit-mineralet i slag no. 20 optrseder dels i radiaJ- 

 straalige sf^rolither (med diameter indtil ca 1 cm.), som ligger 

 frit for sig i glasset, og dels inde i den krystallinske kjserne, 

 sammen med augiten; det synes at vaare dannet paa de steder, 

 som var udsat for en relativ hurtig afkjöling. — Mellem de 

 enkelte rhodonit-individer ligger der, saavidt det kan sees, be- 

 standio- lidt o-las, aldrio- doo- sserdeles meg-et; fölo-en heraf er, 

 at rhodoniten ikke nöjagtig, men kun tiln^rmelsesvis, reprse- 

 senteres ved de nys angivne formler. 



Aualyserne udviser, at MnO-gehalten er lige stor i alle de 

 partier, hvoraf slao-o-en bestaar o: virknino-en af de chemiske 

 faktorer, som er de pricipielt dominerende ved mineraldannelsen. 

 maa i foreliggende tilfjelde vasre bleven no'get modificeret ved 



') Middel al: tre analyser, udvisende resp. 20.90, 20.02 og 19.32 % MnO. 

 ^) Special-analyse af denne del viser 20.0 2 % MnO. 



